ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1) , Nawir Rasidi 2) , Hamdisuryaman Siritoitet 3)
Pengaruh Penggunaan Limbah Abu Sekam Padi dan Viscocrete 1003 Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 94-111
Pengaruh Penggunaan Limbah Abu Sekam Padi dan Viscocrete 1003 Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton
Diana Ningrum 1) , Nawir Rasidi 2) , Hamdisuryaman Siritoitet 3)
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Alamat, Jl. Telaga Warna Blok C, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65114. email: diana.ningrum@unitri.ac.id

## Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of the use of waste rice husk ash and viscocrete 1003 on the compressive strength and flexural strength of concrete with variations in the mixture of rice husk ash waste 0%, 25%, 30% and viscocrete 1003 0.6%. The results showed that the chemical content of rice husk  ash  that  had  been  burned  was  high  SiO2 (Silicon  Dioxide),  which  was  75.5  ─  87.9  %  by  weight, while the chemical  content of  unburned rice husk ash was SiO2 (Silicon Dioxide). Which is high that  is equal to 86.9 ─ 94.7% by weight. The compressive strength test value of each variation of the specimen which  is  converted  into  28  days  of  age  is  for  variation  0%  the  average  compressive  strength  value  is 21.590  MPa,  for  variation  25%  with  an  average  compressive  strength  value  of  15.635  MPa  and  30% variation  with  the  average  compressive  strength  value  is  11.486  MPa.  So  it  can  be  concluded  that  the average  compressive  strength  value  from  the  0%  variation  to  the  25%  variation  has  decreased  by 0.05955%, while from the 25% variation to the 30% variation it has decreased by 0.0415%. The flexural strength  test  value  in  terms  of  the  maximum  average  moment  on  the  slab  for  each  variation  of  the  test object converted into 28 days of age is for 0% variation of 146.820 kN.m, for 25% variation of 165.760 Kn.m and variation  of  30% of  170.490 Kn.m. So it can be concluded that the average flexural  strength value from the 0% variation to the 25% variation has increased by 3.13%, while from the 25% variation to the 30% variation it has increased by 3.36%.
Keywords : rice husk ash waste, viscocrete 1003, compressive strength, flexural strength.

## 1) PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Perkembangan konstruksi  yang terjadi di Indonesia semakin meningkat serta kebutuhan akan bahan baku  semen  dan  material  campuran  lainnya  seperti  agregat  halus,  agregat  kasar,  air  dan  bahan  lainnya juga  akan  mengalami  peningkatan.  Namun  bahan  baku  yang  sejauh  ini  diperoleh  dari  alam  cenderung mengalami  penurunan  akibat eksploitasi yang  terus  dilakukan.  Maka  dari  itu,  banyak  dilakukan percobaan  menemukan  sumber  alami  alternatif  sebagai  pengganti  agregat  alam.  Salah  satunya  ialah dengan memanfaatkan abu sekam padi yang dapat menjadi alternatif sebagai pengganti sebagian semen.
Saat  ini sudah ada peneliti-peniliti yang mencoba melakukan penelitian untuk memanfaatkan bahan hasil  sisa  produksi  industri  yang  sifat  bahannya  sebagai  pozollan  (Triastuti,  Nugroho,  A.,  2017).  Abu sekam  padi  adalah  salah  satu  pozollan  kelas  N  yang  mempunyai  kandungan  SiO3  +  A12O3  +  Fe2O3 melebihi 70% sesuai mutu pozollan kelas N yang disyaratkan dan juga mempunyai kandungan silika yang lebih tinggi dari blast furnace slag maupun abu terbang dan abu sekam padi ini setara dengan silica fume.
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1) , Nawir Rasidi 2) , Hamdisuryaman Siritoitet 3)
Pengaruh Penggunaan Limbah Abu Sekam Padi dan Viscocrete 1003 Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 94-111
Superplasticizer  merupakan  bahan  tambah  kimia  yang  bisa  melarutkan  gumpalan-gumpalan  yang dilakukan  dengan  melapisi  pasta  semen  sehingga  menghasilkan  semen  yang  merata  dan  menyelimuti agregat  dengan  sangat  baik  serta  dapat  meningkatkan  workability  beton.  Penggunaan  bahan  viscocrete 1003  sudah  dilakukan  penelitian  dimana  hasil  kadar  optimum  yang  dihasilkan  sebesar  0,6%  terhadap berat semen (Sugiatmo, 2017)[1].
Beton  adalah  sebuah  bahan  bangunan  komposit  yang  terbuat  dari  kombinasi  agregat  dan  pengikat semen.  Bentuk  paling  umum  dari  beton  adalah  beton  semen  Portland,  yang  terdiri  dari  agregat  mineral (biasanya  kerikil  dan  pasir),  semen  dan  air.  Sebelumnya  telah  dilakukan  penelitian  oleh  (Novi Rahmayanti,  2018)[2]  pengaruh  penggunaan  limbah  abu  sekam  padi  dan  viscocrete  1003  terhadap kualitas  beton  normal  dengan  upv  test.  Persentase  viscocrete  1003  yang  digunakan  ialah  0,6%  terhadap berat  semen  dan  persentase  limbah  abu  sekam  padi  ialah  0%,  5%,  10%,  15%  dan  20%  terhadap  berat semen dengan menggunakan benda uji silinder 15 cm × 30 cm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kuat  tekan  beton,  kecepatan  rambat  gelombang  dan  modulus  elastisitas  terus  meningkat  hingga penambahan abu sekam padi sebesar 20%. Modulus elastis dinamik menghasilkan nilai 39% - 45% lebih besar  dibandingkan  dengan  modulus  elastis  static  dikarenakan  perbedaan  homogenitas  pada  variasi silinder.
Dari  penjelasan  diatas  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang  berjudul:“Pengaruh Penggunaan  Limbah  Abu  Sekam  Padi  Dan  Viscocrete  1003  Terhadap  Kuat  Tekan  Dan  Kuat  Lentur Beton”.  Dengan  persentase  penggunaan  viscocrete  1003  ialah  0,6%  dan  persentase  penggunaan  limbah abu sekam padi ialah 0%, 25%, dan 30%.

## 1.2 Rumusan Masalah
1.Bagaimana  kualitas  bahan  limbah  abu  sekam  padi  sebagai  pengganti  sebagian  semen  dengan penambahan viscocrete 1003 dalam pembuatan beton?
2. Bagaimana pengaruh limbah abu sekam padi dan viscocrete 1003 terhadap nilai kuat tekan beton silinder?
3. Bagaimana pengaruh limbah abu sekam padi dan viscocrete 1003 terhadap nilai kuat lentur beton pelat?

## 1.3 Tujuan Penelitian
1.  untuk  mengetahui  kualitas  bahan  limbah  abu  sekam  padi  sebagai  substitusi  semen  dengan penambahan viscocrete 1003 sebagai bahan tambah kimia dalam pembuatan beton.
2.  untuk  mengetahui  besar  pengaruh  penggunaan  limbah  abu  sekam  padi  dan  viscocrete  1003 terhadap kuat tekan beton silinder.
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1) , Nawir Rasidi 2) , Hamdisuryaman Siritoitet 3)
Pengaruh Penggunaan Limbah Abu Sekam Padi dan Viscocrete 1003 Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 94-111
3.  untuk  mengetahui  besar  pengaruh  penggunaan  limbah  abu  sekam  padi  dan  viscocrete  1003 terhadap kuat lentur beton pelat.

## 1.4 Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Beton
Beton  adalah  struktur  bangunan  dari  campuran  agregat  halus  dan  agregat  kasar  dengan tambahan  pengikat  hidrolis  (semen)  serta  air  guna  reaksi  kimia  selama  proses  pengerasan  dan perawatan  Dina  Heldita  (2018)[3].Beton  normal  adalah  beton  yang  mempunyai  berat  satuan 2.200  kg/mᶟ  sampai  2.500  kg/mᶟ  dan  dibuat  menggunakan  agregat  alam  yang  dipecahkan  atau tanpa  dipecah  sedangkan  beton  ringan  adalah  beton  yang  mengandung  agregat  ringan  dan mempunyai berat satuan tidak lebih dari 1.900 kg/mᶟ.
2. Limbah Abu Sekam Padi
Abu sekam padi merupakan bahan limbah hasil pembakaran sekam padi yang memiliki sifat pozzolan terdiri dari silika reaktif sehingga berbentuk seperti semen (Victor dan Bella Septianti,
2019)[4] . Pada  penelitian  ini  sekam  padi  didapatkan  di  Penggilingan  Beras  Super  Pulen  Cap HMF  Jl.  Dusun  Lang  Lang  Rt  08  Rw  01  Singosari  Kota  Malang.  Jenis  sekam  padi  yang digunakan  yaitu  campuran  antara  padi  varietas  ciherang  dan  padi  varietas  cibogo  yang  ada  di Singosari Kota Malang.
T ABEL 1. K OMPOSISI K IMIA A BU S EKAM P ADI Komposisi Kimia Abu Sekam Padi % Berat SiO₂ 86,90 ─ 97,30 K₂O 0,58 ─ 2,50 Na₂O 0,00 ─ 1,75 CaO 0,20 ─ 1,50 MgO 0,12 ─ 1,96 Fe₂O₃ 0,00 ─ 0,54 P₂O₅ 0,20 ─ 2,84 SO₃ 0,10 ─ 1,13 Cl 0,00 ─ 0,42
Berdasarkan  tabel  yang  ada  diatas,  diketahui  bahwa  kandungan  yang  paling  banyak  dalam abu sekam padi yaitu SiO₂ sebesar 86,90 ─ 97,30% berat (Coniwanti, 2008).
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1) , Nawir Rasidi 2) , Hamdisuryaman Siritoitet 3)
Pengaruh Penggunaan Limbah Abu Sekam Padi dan Viscocrete 1003 Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 94-111
G AMBAR 1. L IMBAH A BU S EKAM P ADI

## 3. Superplasticizer (Viscocrete 1003)
Viscocrete  merupakan  salah  satu  bahan  tambah  kimia  generasi  ke  tiga  dalam  pembuatan beton dan mortar. Viscocrete 1003 berguna memfasilitasi pengurangan air yang ekstrim dan juga kuat dalam sifat memadat dengan sendirinya.
Penggunaan bahan visco crete 1003 sudah dilakukan penelitian dimana hasil kadar optimum yang  dihasilkan  sebesar  0,6%  terhadap  berat  semen  (Sugiatmo,  2017)[1].  Pada  penelitian  ini viscocrete  1003  didapatkan  di  PT.  Sika  Indonesia  Jl.  Kig  Raya  Utara  Kawasan  Industri  Gresik No.Kav. 3-4, Sekarsore, Roomo, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61151.

## 4. Penelitian Terdahulu
(Samsudin  dan  Sugeng  Dwi  Hartanto,  2017)[5]  melakukan  penelitian  tentang  Studi Pengaruh  Penambahan  Abu  Sekam  Padi  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton.  Variasi  yang  digunakan 0%, 8%, 10% dan 12% dengan mutu beton rencana 14,53MPa.Hasil penelitian yang dilakukan dalam penggunaan limbah abu sekam padi pada campuran beton dengan variasi abu sekam padi 0% 8%, 10% dan 12% dari berat  semen berdampak terhadap penurunan nilai kuat tekan beton. Nilai kuat tekan yang diperoleh pada campuran uji 28 hari adalah 11.218 MPa, 10.142 MPa, 9. 527 MPa dan 8.759 MPa.
(Novi  Rahmayanti,  2018)[2]  melakukan  penelitian  tentang  Pengaruh  Penggunaan  Limbah Abu  Sekam  Padi  dan  Viscocrete  1003  Terhadap  Kualitas  Beton  Normal  dengan  UPV  Test. Variasi limbah abu sekam padi yang digunakan 0%, 5%, 10%, 15%, 20% dan variasi viscocrete 1003  yaitu  0,6%  dengan  mutu  beton  rencana  25MPa.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  dengan penggunaan  abu  sekam  padi  dan  viscocrete  1003  yaitu  nilai  kuat  tekan  beton  terus  meningkat dan kualitas beton sangat  bagus hingga penambahan 20% abu sekam  padi dan viscocrete 1003. Kecepatan  rambat  gelombang  dan  berat  volume  beton  meningkat  seiring  dengan  peningkatan
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1) , Nawir Rasidi 2) , Hamdisuryaman Siritoitet 3)
Pengaruh Penggunaan Limbah Abu Sekam Padi dan Viscocrete 1003 Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 94-111
persentase penggunaan abu sekam padi. Nilai modulus elastis dinamik lebih besar 39%-45% dari pada modulus static karena perbedaan homogenitas beton.
(O.  Febrianita,  A.  Ridwan  dan  Y.  C.  S.  Poernomo,  2020)[6]  melakukan  penelitian  tentang Penelitian Beton dengan Penambahan Abu Sekam Padi dan Limbah Keramik sebagai Substitusi Semen.  Variasi  limbah  abu  sekam  padi  yang  digunakan  3%,  6%,  9%,  12%  dan  variasi  limbah keramik yaitu 3% dengan mutu beton rencana 14,5MPa. Hasil penelitian yang dilakukan dengan penggunaan limbah abu sekam padi dan limbah keramik yaitu nilai slump mengalami penurunan terendah  13.5  cm.Nilai  kuat  tekan  beton  yang  dihasilkan  belum  mencapai  kualitas  yang direncanakan.  Nilai  kuat  tekan  rata-rata  yang  memiliki  nilai  tertingggi  yaitu  penambahan  abu sekam padi 9% dengan limbah keramik 3% adalah 6.53 MPa.
(Hadi  Wibowo  dan  Dedi  Setiawan,  2019)[7]  melakukan  penelitian  tentang  Perilaku Mekanik Beton Ringan Styrofoam dengan Variasi Penambahan Abu Sekam Padi. Variasi limbah abu  sekam  padi  yang  digunakan  5%,  10%,  15%  dan  variasi  Styrofoam    yaitu  10%  dan  30% dengan mutu beton rencana 25MPa. Hasil penelitian yang dilakukan percobaan nilai kuat tekan beton  kandungan Styrofoam  10%  dengan  variasi limbah  abu  sekam  padi  15%  rata-rata  sebesar 90.79  kg/cm².  Mengalami  peningkatan  sebesar  3.34%.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan percobaan  nilai  kuat  tekan  beton  kandungan  Styrofoam  30%  dengan  variasi  limbah  abu  sekam padi 15% rata-rata sebesar 67.35 kg/cm². Mengalami peningkatan sebesar 3.9%. Hasil penelitian yang  dilakukan  percobaan  nilai  kuat  lentur  beton  kandungan  Styrofoam  10%  dengan  variasi limbah  abu  sekam  padi  15%  rata-rata  sebesar  3.21  MPa.  Mengalami  peningkatan  sebesar  6%. Hasil penelitian yang dilakukan percobaan nilai kuat  lentur beton kandungan Styrofoam 30%% dengan  variasi  limbah  abu  sekam  padi  15%  rata-rata  sebesar  2.79  MPa  kg/cm².  Mengalami peningkatan sebesar 7%. Beton dengan kandungan Styrofoam 30% mempunyai berat per isi rata- rata  sebesar  1866.67  kg/m³.  Artinya  beton  tersebut  bisa  dikategorikan  sebagai  beton  ringan karena berat janisnya kurang dari 1900 kg/m³ seperti yang dipersyaratkan SNI 03-1729-2002.
(Ahmad  Hariyanto,  Tumingan,  Budi  Nugroho  dan  Riza  Setiabudi,  2018)[8]  melakukan penelitian  tentang  Pengaruh  Limbah  Abu  Batubara  dan  Abu  Sekam  Padi  sebagai  Substitusi Semen terhadap Kuat Tekan Beton. Variasi  limbah abu sekam  padi  yang digunakan 0%, 2.5%, 5%,  7.5%,  10%  dan  variasi  limbah  abu  batu  bara    yaitu  0%,  5%,  10%  15%  dan  20%  dengan mutu  beton  rencana  20MPa.  Hasil  pengujian  yang  dilakukan  nilai  kuat  tekan  tertinggi  pada variasi  II  dan  III.  Pengaruh  komposisi  bahan  ini  dapat  digunakan  untuk  keperluan  beton  non struktur.
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1) , Nawir Rasidi 2) , Hamdisuryaman Siritoitet 3)
Pengaruh Penggunaan Limbah Abu Sekam Padi dan Viscocrete 1003 Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 94-111

## 2) METODE PENELITIAN

## 1.1 Pengujian Kuat Tekan
Pengujian  kuat  tekan  beton  dilakukan  setelah  beton  mencapai  umur  7  konversi  28  hari.Untuk mengetahui  tegangan hancur dari  benda uji tersebut  dilakukan dengan perhitungan persamaan (SNI 1974-2011)[9]:
f ’c = 𝑃 𝐴 ( 𝑁 𝑚𝑚² ) (1)
Dengan: f ’c = kuat tekan beton pada umur 28 hari yang didapat dari benda uji (MPa)
P   = beban maksimum (N) A  = luas penampang benda uji (mm²)
Skema pengujian tekan dapat dilihat pada gambar 2.
G AMBAR 2 S KEMA P ENGUJIAN T EKAN

## 1.2 Pengujian Kuat Lentur
Kuat  lentur  beton  (modulus  of  rupture)  dihitung  pada  persamaan  2  jika  keruntuhan  terjadi  di bagian tengah bentang. (ASTM-C 78-02)[10]:
fr = 𝑷.𝑳 𝒃𝒅² (2)
Persamaan 3 digunakan jika keruntuhan terjadi pada bagian tarik diluar tengah bentang:
fr = 3𝑃.𝑎 𝑏𝑑² (3)
Dimana: fr = Kuat lentur beton (N/mm²)
P   = Beban maksimum (N) L  = Panjang bentang (mm) b   = Lebar spesimen (mm)
d   = Tinggi spesimen (mm)
a   = Jarak rata-rata dari garis keruntuhan dan titik perletakan terdekat diukur pada bagian tarik spesimen (mm).
Skema pengujian lentur plat dapat dilihat pada gambar 3.
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1) , Nawir Rasidi 2) , Hamdisuryaman Siritoitet 3)
Pengaruh Penggunaan Limbah Abu Sekam Padi dan Viscocrete 1003 Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 94-111
G AMBAR 3. S KEMA P ENGUJIAN L ENTUR P ELAT B ETON

## T ABEL 2 R ANCANGAN P ENELITIAN
Variasi Limbah Abu Sekam Padi dan Viscocrete 1003 Umur Pengujian 7 Konversi 28 hari Kuat Tekan Kuat Lentur 0% 3 buah 3 buah Limbah Abu Sekam Padi Viscocrete 1003 25% 0.6% 3 buah 3 buah 30% 0.6% 3 buah 3 buah Jumlah 9 buah 9 buah Sumber: Data Perencanaan
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1) , Nawir Rasidi 2) , Hamdisuryaman Siritoitet 3)
Pengaruh Penggunaan Limbah Abu Sekam Padi dan Viscocrete 1003 Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 94-111
G AMBAR 4 . D IAGRAM A LIR ( F LOWCHART ) T AHAPAN M ETODOLOGI P ENELITIAN
3) HASIL DAN PEMBAHASAN
1.1 Hasil Pengujian Agregat
T ABEL 1. A NALISA G RADASI A GREGAT H ALUS Lubang Saringan Pasir Tertinggal %Kumulatif No Mm Gram % Tertinggal Lolos 3" 76.2 - - - - 2.5" 63.5 - - - - 2" 50.8 - - - - 1.5" 38.1 - - - - 1" 25.4 - - - - 3/4" 19.1 - - - - 1/2" 12.7 - - - - 3/8" 9.5 - - - 100 4 4.76 40 2.204 2.204 97.796 8 2.38 245.00 13.499 15.702 84.298 16 1.19 625 34.435 50.138 49.862 40 0.425 605 33.333 83.471 16.529 50 0.297 105 5.785 89.256 10.744 100 0.149 175 9.642 98.898 1.102 200 0.075 20 1.102 100.000 0.000
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1) , Nawir Rasidi 2) , Hamdisuryaman Siritoitet 3)
Pengaruh Penggunaan Limbah Abu Sekam Padi dan Viscocrete 1003 Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 94-111
Pan 5 0.275 - - Σ = 1815 100 339.669 Sumber: olah data 2021

## Pembahasan:
𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑢𝑠 ℎ𝑎𝑙𝑢𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑟 = Σ% yang tertahan ayakan no 3 / 8" sampai no 100
100
𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑢𝑠 ℎ𝑎𝑙𝑢𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑟 = 339.669
100 = 3.3967
G AMBAR 1. G RAFIK L ENGKUNG A GREGAT H ALUS Z ONA 2
Dari  hasil  perhitungan  dan  grafik  maka  modulus  kehalusan  agregat  halus  yang  didapatkan memenuhi standard MHB agregat halus yaitu 1,5 – 4,8. Maka dari grafik diatas pasir yang digunakan masuk pada zona 2.
T ABEL 2. A NALISA G RADASI A GREGAT K ASAR Lubang Saringan Kerikil Tertinggal %Kumulatif No Mm gram % Tertinggal Lolos 3" 76.2 - - - 100 2.5" 63.5 - - - 100 2" 50.8 - - - 100 1.5" 38.1 - - - 100 1" 25.4 60 3.54 3.54 96.46 0.75" 19.1 470 27.73 31.27 68.73 0.5" 12.7 780 46.02 77.29 22.71 0.375" 9.5 275 16.22 93.51 6.49 4 4.76 110 6.49 100.00 0.00 8 2.38 0 0.00 100.00 0.00 16 1.19 - - - -
10 30 59 90 100 0 8 35 55 75 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 4,76 2,38 1,19 0,425 0,149 0,075 P ER SE N TA SE LOL OS( % ) UKURAN SARINGAN (mm) GRAFIK LENGKUNG AGREGAT HALUS ZONA 2
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1) , Nawir Rasidi 2) , Hamdisuryaman Siritoitet 3)
Pengaruh Penggunaan Limbah Abu Sekam Padi dan Viscocrete 1003 Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 94-111
20 0.85 - - - - 50 0.297 - - - - 100 0.149 - - - - 200 0.075 - - - - Pan - - - - Σ = 1695 100.0 402.06 Sumber: olah data 2021

## Pembahasan:
𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑢𝑠 ℎ𝑎𝑙𝑢𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑠𝑎𝑟 = Σ% yang tertahan ayakan no 3 / 4"  + 3 / 8" sampai no 100 100
𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑢𝑠 ℎ𝑎𝑙𝑢𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑠𝑎𝑟 = 402.06 100 = 4.02
G AMBAR 2. G RAFIK L ENGKUNG A GREGAT K ASAR M AX 40 MM
Setelah  data  yang  ada  dimasukan  dalam  grafik,  maka  diketahui  bahwa  agregat  kasar  yang diperiksa dalam pengujian ini termasuk dalam daerah gradasi zona 40 mm.
1.2 Perbandingan Kandungan Kimiawi Limbah Abu Sekam Padi Dan Semen
T ABEL 3. P ERBANDINGAN K ANDUNGAN K IMIA S EKAM P ADI DAN S EMEN Komposisi Kimia Sekam Padi (yang sudah dibakar menjadi abu) Komposisi Umum Kimia Semen Portland Jenis 1 Komponen % Berat Komponen % Berat SiO2 75,5 - 87,9 SiO2 22 P2O5 3,0 - 2,7 Al2O3 6 K2O 13,5 - 5,87 K2O 0,6
5 40 70 100 0 10 35 95 100 0,00 50,00 100,00 150,00 4,76 9,5 12,7 19,1 25,4 38,1 % L ol os Ukuran Mata Ayakan (mm)
Grafik Lengkung Agregat Kasar Max 40mm
agregat kasa
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1) , Nawir Rasidi 2) , Hamdisuryaman Siritoitet 3)
Pengaruh Penggunaan Limbah Abu Sekam Padi dan Viscocrete 1003 Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 94-111
CaO 5,16 - 2,35 CaO 63 TiO2 0,070 - 0,038 MgO 2,6 MnO 0,94 - 0,38 Na2O 0,3 Fe2O3 1,20 - 0,528 Fe2O3 2,5 CuO 0,096 - 0,036 SO2 2 ZnO 0,05 - 0,02 Rb2O 0,15 - 0,048 Eu2O3 0,1 - 0,05 Re2O3 0,2 - 0,08 Sumber: Olah Data 2022
Pada tabel diatas jenis padi yang digunakan pada penelitian ini adalah campuran antara padi varietas  ciherang  dan  cibogo  yang  ada  di  Singosari  KotaMalang.  Dari  tabel  diatas  kandungan kimia semen yang dimiliki limbah abu sekam  padi  yang digunakan sebagai  pengganti sebagian semen  adalah  SiO2,  K2O,  CaO  dan  Fe2O3.  Kandungan  kimia  limbah  abu  sekam  padi  yang paling tinggi yaitu komponen SiO2 sebesar 75,5 – 87,9 % berat dibandingkan dengan kandungan kimia pada semen komponen SiO2 yaitu sebesar 22% berat. Sedangkan kandungan kimia semen yang  paling  tinggi  yaitu  komponen  CaO  sebesar  63  %  berat  dibandingkan  dengan  kandungan kimia pada limbah abu sekam padi komponen CaO yaitu sebesar 5,16 %berat.

## 1.3 Pengujian Kuat Tekan Beton
Pengujian  kuat  tekan  beton  dilakukan  di  Laboratorium  Teknik  Sipil  Universitas  Tribhuwana Tunggadewi Malang. Perhitungan kuat tekan beton (MPa):
➢ B.N 1 (0%)
Pmaks = 269,3 kN = 269300 N
A          = 0,25 x π x d 2
= 0,25 x 3,14 x 150 2
= 17662,5 mm 2 fc’         = P/A = 269300 / 17662,5 = 15,247 N/mm 2 = 15,247 Mpa (kuat tekan 7 hari).
T ABEL 4 P ERHITUNGAN K UAT T EKAN B ETON U SIA 7 H ARI K ONVERSI 28 H ARI Variasi Berat Dimensi Luas Beban Kuat Konversi Rata-
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1) , Nawir Rasidi 2) , Hamdisuryaman Siritoitet 3)
Pengaruh Penggunaan Limbah Abu Sekam Padi dan Viscocrete 1003 Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 94-111
Campuran (kg) Bidang (mm²) Tekan (N) Tekan (7 hari) (N/mm²) 28 Hari (N/mm²) rata Kode Benda Uji T (mm) D (mm) B.N 1 0% 11.975 300 150 17662.5 269300 15.247 23.457 21.590 B.N 2 0% 11.870 300 150 17662.5 161600 9.149 14.076 B.N 3 0% 12.100 300 150 17662.5 312700 17.704 27.237 S.V 1 25% - 0.6% 11.305 300 150 17662.5 194000 10.984 16.898 15.635 S.V 2 25% - 0.6% 11.525 300 150 17662.5 173600 9.829 15.121 S.V 3 25% - 0.6% 11.580 300 150 17662.5 170900 9.676 14.886 S.V 1 30% - 0.6% 11.170 300 150 17662.5 119700 6.777 10.426 11.486 S.V 2 30% - 0.6% 11.175 300 150 17662.5 125800 7.122 10.958 S.V 3 30% - 0.6% 11.025 300 150 17662.5 150100 8.498 13.074 Rata-Rata 16.237 Sumber : Data Hasil Pengujian Laboratorium 2022
Pembahasan:
Perhitungan diatas adalah untuk mendapatkan kuat tekan beton usia 7 hari, untuk perhitungan kuat tekan optimal (usia 28 hari) dilakukan konversi yang dapat dilihat pada perhitungan benda uji 1 (0%) berikut ini:
fc’ 28 hari = fc’ 7 hari / factor konversi
= 15,247 / 0,65 = 23,457 MPa
Berdasarkan mutu beton rencana yaitu (fc’ = 20 MPa) hasil nilai kuat tekan rata-rata konversi 28 hari yang didapatkan dapat disimpulkan untuk variasi B.N (0%) sebesar 21,590 MPa memenuhi mutu beton yang direncanakan sedangkan untuk variasi S.V (25%)(0,6%) sebesar 15,635 MPa dan variasi S.V (30%)(0,6%) sebesar 11,486 MPa tidak memenuhi mutu beton yang direncanakan.
Hasil perhitungan tersebut kemudian dituangkan dalam grafik kuat tekan beton sebagai berikut:
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1) , Nawir Rasidi 2) , Hamdisuryaman Siritoitet 3)
Pengaruh Penggunaan Limbah Abu Sekam Padi dan Viscocrete 1003 Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 94-111
G AMBAR 3. G RAFIK H UBUNGAN K UAT T EKAN R ATA - RATA B ETON
Dari  hasil  grafik  diatas  kuat  tekan  rata-rata  konversi  28  hari  dapat  disimpulkan  nilai  kuat tekan  rata-rata  dari  variasi  0%  ke  variasi  25%  mengalami  penurunan  sebesar  0,05955%, sedangkan  dari  variasi  25%  ke  variasi  30%  mengalami  penurunan  sebesar  0,0415%.  Dari  hasil yang  didapatkan  menghasilkan  kuat  tekan  dari  variasi  0%  kevariasi  25%  dan  kevariasi  30% mengalami penurunan hal ini disebabkan karena faktor variasi campuran limbah abu sekam padi yang digunakan sangat berpengaruh terhadap kuat tekan beton. Maka dapat dilakukan penelitian dengan penggunaan limbah abu sekam padi dengan variasi campuran yang lebih kecil dari 25%.

## 1.4 Pengujian Kuat Lentur Pelat Beton
Pengujian kuat lentur pelat beton dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Politeknik Negeri Malang (POLINEMA). Berikut adalah tabel hubungan antara beban dan lendutan yang terjadi berdasarkan  masing-masing  variasi  campuran  dengan  penambahan  limbah  abu  sekam  padi  dan viscocrete 1003.
T ABEL 5. P ERBANDINGAN H ASIL L ENDUTAN A NALITIS DAN E KSPERIMEN
No Beban P (kg) Lendutan (mm) B.N (0%) Lendutan (mm) S.V (25%)(0.6%) Lendutan (mm) S.V (30%)(0.6%) Teoritis 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 2 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.363 3 200 0.03 0.02 0.06 0.02 0.07 0.08 0.11 0.04 0.01 0.633 4 300 0.05 0.04 0.09 0.05 0.09 0.30 0.46 0.12 0.04 0.903 5 400 0.15 0.06 0.12 0.12 0.16 0.45 0.49 0.21 0.11 1.173 6 500 0.22 0.16 0.28 0.17 0.26 0.70 0.53 0.33 0.27 1.443 7 600 0.38 0.26 0.44 0.24 0.33 1.09 0.58 0.42 0.70 1.713
21,590
15,635 11,486 0 5 10 15 20 25 30 35 0% 25% 30% K u at T e ka n ( MP a) Variasi Abu Sekam Padi dan Viscocrete 1003 Grafik Hubungan Kuat Tekan Rata-rata
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1) , Nawir Rasidi 2) , Hamdisuryaman Siritoitet 3)
Pengaruh Penggunaan Limbah Abu Sekam Padi dan Viscocrete 1003 Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 94-111
8 700 0.46 0.36 0.61 0.35 0.44 1.29 1.22 0.51 1.63 1.984 9 800 0.55 0.46 0.78 0.46 0.56 1.80 1.52 0.65 2.30 2.254 10 900 0.65 0.56 0.92 0.48 0.72 2.70 1.72 0.75 2.84 2.524 11 1000 1.30 1.06 1.12 0.52 1.08 3.34 2.44 0.82 3.05 2.794 12 1100 1.30 1.06 1.48 0.60 1.08 4.36 2.44 1.33 3.40 3.064 13 1200 1.30 1.06 1.48 1.15 1.08 4.46 2.44 1.63 3.65 3.334 14 1300 1.30 1.06 1.48 1.64 1.08 4.46 2.44 2.83 3.80 3.604 Rata-rata 1.28 2.39 3.02 3.604
Pembahasan:
➢ Rata-rata lendutan keseluruhan dari variasi 0%, 25% dan 30%
= 0% yaitu 1,28 mm, 25% yaitu 2,39 mm dan 30% yaitu 3,02 mm.
➢ Rata- rata lendutan teoritis
=  0,000  mm,  0,363  mm,  0,633  mm,  0,903  mm,  1,173  mm,  1,443  mm,  1,713  mm,  1,984  mm,
2,254 mm, 2,524 mm, 2,794 mm, 3,064 mm, 3,334 dan 3,604 mm.

## G AMBAR 4. G RAFIK H ASIL T EORITIS
Pembahasan:
B.N 1 (0%) = benda uji variasi 0%
S.V (25% dan 0,6%) = benda uji variasi limbah abu sekampadi 25% dan viscocrete 1003 0,6%
S.V (30% dan 0,6%) = benda uji variasi limbah abu sekampadi 30% dan viscocrete 1003 0,6%
Untuk  perhitungan  momen  maksimal  untuk  masing-masing  benda  uji  dapat  dilihat  pada  tabel berikut ini:
T ABEL 6. K ONVERSI N ILAI M OMEN M AKSIMUM (U SIA 28 H ARI ) Kode variasi campuran Pmaks (kN) q (kN/m) L (m) Momen maks 7 hari Faktor Konversi Momen maks 28 hari (kN.m)
Rata- rata
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 Grafik Hasil Teoritis B.N (0%) B.N (25%) B.N (30%)
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1) , Nawir Rasidi 2) , Hamdisuryaman Siritoitet 3)
Pengaruh Penggunaan Limbah Abu Sekam Padi dan Viscocrete 1003 Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 94-111
(kN.m) B.N 1 (0%) 1000 1.08 0.50  125.034 0.88 142.08 146.82 B.N 2 (0%) 1000 1.08 0.50  125.034 142.08 B.N 3 (0%) 1100 1.08 0.50  137.534 156.29 S.V 1 (25%)(0,6%) 1300 1.08 0.50  162.534 184.70 165.76 S.V 2 (25%)(0,6%) 1000 1.08 0.50  125.034 142.08 S.V 3 (25%)(0,6%) 1200 1.08 0.50  150.034 170.49 S.V 1 (30%)(0,6%) 1000 1.08 0.50  125.034 142.08 170.49 S.V 2 (30%)(0,6%) 1300 1.08 0.50  162.534 184.70 S.V 3 (30%)(0,6%) 1300 1.08 0.50  162.534 184.70
Sumber: Data Pengujian 2022
Pembahasan:
Pada  tabel  diatas  untuk  menentukan  nilai  momen  maksimum  yang  terjadi  pada  masing-masing pelat seperti pada perhitungan dibawah ini:
Muji = ¼ x Pmaks x L + 1/8 x q x L 2
Menghitung nilai q dan L q = tebal pelat x panjang pelat x berat jenis beton = 0,06 m x 0,75 m x 24 kN/m 3
= 1,08 kN/m
L = jarak antar tumpuan = 0,50 m (untuk semua benda uji)
➢ Perhitungan momen maks 7 hari:
benda uji B.N 1 (0%)
M maks 7hari = ¼ x P maks x L + 1/8 x 1,08 x 0,50 2
= ¼ x 1000 x 0,50 + 1/8 x 1,08 x 0,50 2
M maks 7hari = 125,034 kN.m
➢ Perhitungan momen maks 28 hari = momen Mmaks 7 hari / faktorkonversi benda uji B.N 1 (0%)
M maks 7hari / 0,88 = 125,034 / 0,88 =142,08 kN.m
➢ Rata-rata momen maks 28 hari
▪ Benda uji B.N (0%) = 142,08+142,08+156,29
3 = 146,82 kN.m
▪ Benda uji S.V (25% dan 0,6%) = 184,70+142,08+170,49 3
= 165,76 kN.m
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1) , Nawir Rasidi 2) , Hamdisuryaman Siritoitet 3)
Pengaruh Penggunaan Limbah Abu Sekam Padi dan Viscocrete 1003 Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 94-111

## ▪ Benda uji S.V (30% dan 0,6%) = 142,08+184,70+184,70 3 = 170,49 kN.m G AMBAR 5 G RAFIK M OMEN M AKSIMUM U SIA 28 HARI
Penelitian  hasil  pengujian  yang  dilakukan  ditinjau  dari  momen  rata-rata  maksimum  pada  pelat untuk masing-masing variasi benda uji yang dikonversikan kedalam umur 28 hari dapat disimpulkan nilai  kuat  lentur  rata-rata  dari  variasi  0%  ke  variasi  25%  mengalami  peningkatan  sebesar  3,13%. Sedangkan dari variasi 25% ke variasi 30% mengalami peningkatan sebesar 3,36%.
T ABEL 7. H ASIL P ERBANDINGAN T EORITIS DAN E KSPERIMEN P ELAT B ETON P Teori M Teori P Pengujian M Pengujian (kg) (kg) (kg) (kg) 1992.1875 102.720 1300 247.547 Pembahasan: Menghitung analisis tulangan pada pelat
𝐴𝑠  = 𝑛 𝑥 1 4 x  3,14 x 0,75²
= 2 𝑥 1 4 𝑥 3,14 𝑥 0,75²
= 0,883125 𝑐𝑚²
𝑎   = 𝐴𝑠 𝑥 𝐹𝑦
0,85 𝑥 𝑓𝑐 ′ 𝑥 𝑏
= 0,883125 𝑥 2400 0,85 𝑥 162,37 𝑥 50 = 0,307141641 cm 𝑇  = 𝐴𝑠 𝑥 𝑓𝑦 = 0,883125 𝑥 2400  = 2119,5 𝑘𝑔 𝐶𝑐 = 0,85 𝑥 𝑓𝑐′ 𝑥 𝑎 𝑥 𝑏 = 0,85 𝑥 162,37 𝑥 0,307141641 𝑥 50  = 2119,5 𝑘𝑔 𝐶𝑐  = 𝑇
𝑀𝑛  = 𝐶𝑐 𝑥  (𝑑  − 𝑎 2 )   = 2119,5  (5  − 0,307141641 2 ) = 10272,00665 𝐾𝑔. 𝑐𝑚 / 100 = 102,7200665 𝐾𝑔. 𝑚 𝑀𝑢  = 𝛷 𝑥 𝑀𝑛 = 0,8 𝑥 102,7200665  = 82,17605317 𝐾𝑔. 𝑚 146,820 165,760 170,490 0 50 100 150 200 250 0% 25% 30% Mo m e n ( kN .m ) Variasi Grafik Momen Maksimum Rata-rata Umur 28 Hari
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1) , Nawir Rasidi 2) , Hamdisuryaman Siritoitet 3)
Pengaruh Penggunaan Limbah Abu Sekam Padi dan Viscocrete 1003 Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 94-111
𝑀𝑢  = 1 4 𝑝 𝑥 𝑙  + 1 8 𝑥 𝑄 𝑥 𝐿 2
82,17605317  = 18,75  + 379,6875
= 398,438 𝐾𝑔
0,2𝑝  = 398,438
0,2 = 1992,19 𝑘𝑔

## 4) SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Nilai  pengujian  kualitas  bahan  limbah  abu  sekam  padi  yang  dilakukan  menggunakan  alat  uji  XRF (X-Ray  Fluorescence)  menghasilkan  kandungan  SiO2  (Silikon  Dioksida)  yang  tinggi  yaitu  sebesar 75,5  –  87,9  %  berat,  diikuti  kandungan  K2O  (Kalium  Oksida)  sebesar  13,5  –  5,87  %  berat  dan kandungan CaO (Kalsium Oksida) sebesar 5,16 – 2,35 % berat (untuk limbah abu sekam padi yang sudah  dibakar).  Sedangankan  untuk  limbah  abu  sekam  padi  yang  belum  dibakar  menghasilkan kandungan SiO2 (Silikon Dioksida) yang tinggi sebesar 86,9 – 94,7 % berat, diikuti kandungan K2O (Kalium Oksida) sebesar 7,71 – 3,05 % berat dan kandungan CaO (Kalsium Oksida) sebesar 3,44  – 1,50 % berat.
2. Nilai uji kuat tekan untuk masing-masing variasi benda uji yang dikonversikan kedalam umur 28 hari adalah  untuk  variasi  0%  dengan  nilai  kuat  tekan  rata-rata  sebesar  21,590  MPa,  untuk  variasi  25% dengan nilai  kuat  tekan rata-rata sebesar 15,635 MPa dan variasi  30% dengan nilai kuat  tekan rata- rata sebesar 11,486 MPa. Maka dapat disimpulkan nilai kuat tekan rata-rata dari variasi 0% ke variasi 25%  mengalami  penurunan  sebesar  0,05955%,  sedangkan  dari  variasi  25%  ke  variasi  30% mengalami penurunan sebesar 0,0415%.
3. Nilai uji kuat lentur berdasarkan penelitian hasil pengujian yang dilakukan ditinjau dari momen rata- rata maksimum pada pelat untuk masing-masing variasi benda uji yang dikonversikan kedalam umur 28 hari  adalah untuk variasi  0% dengan nilai  momen maksimum  146,820 kN.m, untuk  variasi  25% dengan  nilai  momen  maksimum  165,760  kN.m  dan  variasi  30%  dengan  nilai  momen  maksimum 170,490kN.m.  Maka  dapat  disimpulkan  nilai  kuat  lentur  rata-rata  dari  variasi  0%  ke  variasi  25% mengalami  peningkatan  sebesar  3,13%.  Sedangkan  dari  variasi  25%  ke  variasi  30%  mengalami peningkatan sebesar 3,36%.
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Diana Ningrum 1) , Nawir Rasidi 2) , Hamdisuryaman Siritoitet 3)
Pengaruh Penggunaan Limbah Abu Sekam Padi dan Viscocrete 1003 Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 94-111

## REFERENSI
[1] D.  Sugiatmo  and  M.  Solikin,  “Sifat  Mekanis  Pada  Beton  Self  Compacting  Concrete  Dengan Menggunakan  Bahan  Tambah  Viscocrete  1003  Dan  Viscoflow  3211  N.”  2017.  [Online]. Available: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/51191
[2] N. Rahmayanti, “Pengaruh Penggunaan Limbah Abu Sekam Padi Dan Viscocrete 1003 Terhadap Kualitas  Beton  Normal  Dengan  Upv  Test,” Teras  J. ,  vol.  8,  no.  2,  p.  434,  2018,  doi: 10.29103/tj.v8i2.165.
[3] D. Heldita, “… ABU SEKAM PADI TERHADAP KUAT TEKAN BETON (Agregat Kasar Ex Desa Sungai  Kacil, Agregat  Halus Ex Desa Karang Bintang, Abu Sekam Padi Ex Desa …,” … (Teknologi  Apl.  Konstr.  J. Progr.  Stud.  … ,  vol.  8,  no.  1,  pp.  46–52,  2018,  [Online].  Available: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/tapak/article/download/799/570
[4] Victor  and  B. Septianti,  “Pengaruh  Penggunaan Abu  Sekam  Padi  terhadap  Sifat  Mekanik  High Performance  Concrete,”  in Prosiding  SNST  ke-10 ,  2019,  pp.  25–30.  [Online].  Available: https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/PROSIDING_SNST_FT/article/view/2914 /0
[5] S. Samsudin and S. D. Hartantyo, “Studi Pengaruh Penambahan Abu Sekam Padi Terhadap Kuat Tekan Beton,” J. Tek. , vol. 9, no. 2, p. 8, 2017, doi: 10.30736/teknika.v9i2.58.
[6] O.  Febrianita,  A.  Ridwan,  and  Y.  C. S.  Poernomo,  “Penelitian  Beton  dengan  Penambahan  Abu Sekam Padi dan Limbah Keramik sebagai Substitusi Semen,” J. Manaj. Teknol. Tek. Sipil , vol. 3, no. 2, p. 275, 2020, doi: 10.30737/jurmateks.v3i2.1138.
[7] W. Dedi, S. Hadi, “Perilaku Mekanik Beton Ringan Styrofoam Dengan Variasi Penambahan Abu Sekam  Padi,” Bangun Rekaprima , vol. 5, no. 1, pp. 29–40, 2019, doi:
10.32497/bangunrekaprima.v5i1.1407.
[8] A.  Hariyanto,  Tumingan,  B.  Nugroho,  and  R.  Setiabudi,  “PENGARUH  LIMBAH  ABU BATUBARA DAN ABU SEKAM PADI SEBAGAI SUBTITUSI SEMEN TERHADAP KUAT TEKAN  BETON,” J.  Teknol.  SIpil ,  pp.  18–21,  2018,  [Online].  Available:  http://e- journals.unmul.ac.id/index.php/TS/article/view/2156/1604
[9] Badan  Standardisasi  Nasional,  “SNI  1974-2011  Cara  Uji  Kuat  Tekan  Beton  dengan  Benda  Uji Silinder,” Badan Standardisasi Nasional Indonesia , 2011.
[10] ASTM, “Astm C78/C78M -18:,” Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Third-Point Loading)ASTM International. USA , 2002.